Ueber die Entstehung des Cämentstahls. 67 



nutzt man zwei Methoden, um rasch die Zusammensetzung 

 einer bestimmten Stahlsorte und damit ihre besondere Brauch- 

 barkeit für diesen oder jenen Zweck zu ermitteln. Man lässt 

 entweder auf die in Feilspähne verwandelte Probe des frag- 

 lichen Stahles bei einer genau regulirten Temperatur concen- 

 trirte Salpetersäure wirken, wobei eine organische Verbindung 

 entsteht, deren Färbung um so intensiver ist, je mehr ver- 

 bundener Kohlenstoff in dem Stahl sich befindet. Oder man 

 führt durch Behandlung mit einer Quecksilberchloridlösung 

 nach der eleganten von Boussingault angegebenen Methode 

 das Eisen in eine lösliche Chlorverbindung über, wobei der 

 Kohlenstoff zurückbleibt, gemengt mit Quecksilberchlorür, 

 reducirtem Quecksilber und Silicium. Dieser Bückstand wird 

 gewaschen, getrocknet, gewogen, durch Erhitzen im Wasser- 

 stoffstrom von den beigemengten Quecksilberverbindungen 

 befreit, abermals gewogen, sodann der Kohlenstoff mit Hülfe 

 eines Sauerstoffstroms und Kupferoxyds im Verbrennungsrohr 

 in Kohlensäure übergeführt und als solche in bekannter 

 Weise bestimmt. Da nach dem erst beschriebenen Verfahren 

 nur der chemisch mit dem Eisen verbundene Kohlenstoff, 

 nach dem zweiten der gesammte Kohlenstoff einschliesslich 

 des beigemengten Graphits gefunden wird, so erhält man die 

 Menge des letzteren durch einfaches Abziehen des erst ge- 

 fundenen verbundenen Kohlenstoffs von der mit Hülfe der 

 zweiten Methode ermittelten Gesammtmenge desselben. 



Zur Bestimmung der bei diesen Untersuchungen benutz- 

 ten höheren Wärmegrade diente das elektrische Pyrometer 

 von Siemens, welches auf die Thatsache sich gründet, dass 

 der Leitungswiderstand, welchen ein elektrischer Strom in 

 einem Metalldraht erfährt, mit dessen Temperatur in einem 

 bestimmten und bekannten Verhältniss wächst, so dass aus 

 der Abschwächung des Stroms die Temperatur unmittelbar 

 und genau berechnet werden kann. {Annales de Chimie et 

 de Physique. V. Serie. Tome V. pag. 266 u. 273.). 



Dr. G. V. 



Uelber die Entstehung des Cämentstahls. 



Boussingault hat die Vorgänge bei der Gewinnung 

 von Cämentstahl, welcher bekanntlich durch Erhitzen von 

 Schmiedeeisen in Kohlenpulver hergestellt wird, nach allen 

 Seiten hin zu erforschen gesucht und ist dabei zu der Ueber- 

 zeugung gelangt, dass nicht das in gewisser Menge sich aller 



5* 



